CH. MAURAIN - MAGNÉTISME ET COUCHES DE PASSAGE 



lm;:: 



1rs conciliions ordinaires, on les constate le plus 

 facilement quand un champ faible agit sur un 

 noyau primitivement non aimanté, parce que, 



■ comme il n'y a pas alors d'orientation générale, 

 les actions directrices intérieures sont faillies, el 



; une légère action initiale suffit pour les troubler 

 de proche en proche. 



IV. — Rayon d'activité i>e l'actiom 



MAGNÉTISANTE « DE CONTACT ». 



L'action magnétisante dont il vient d'être parlé 

 est une action moléculaire, comme celles qui inter- 

 viennent dans les phénomènes capillaires, ou 

 comme les actions directrices qui s'exercent dans 

 l'accroissement des cristaux. L'occasion était favo- 

 rable d'essayer d'obtenir des renseignements sur 

 le rayon d'activité d'une action moléculaire déter- 

 minée. J'ai cherché comment varie l'action de la 

 cathode aimantée lorsqu'au lieu d'y déposer direc- 

 tement les couches magnétiques on commence 

 par recouvrir la cathode d'une couche d'un métal 

 non magnétique. J'ai utilisé des couches d'or, de 

 cuivre el d'argent déposées par électrolyse, et dont 

 l'épaisseur était déduite de leur masse. Pour que 

 les résultats fussent comparables, j'ai fait toutes les 

 expériences dans les mêmes conditions; celles qui 

 m'ont paru les plus favorables sont d'opposer à 

 l'action de cathodes fortement aimantées prépa- 

 rées toujours de même) celle d'un faible champ 

 I g, Go) de sens inverse à celui de l'aimantation 

 de la cathode ; de cette façon, en augmentant gra- 

 duellement l'épaisseur de la couche non magnéti- 

 que intermédiaire, l'action du champ inverse 

 devient de plus en plus forte par rapport à celle de 

 la cathode, et finit par l'emporter complètement. 

 Le meilleur moyen de représenter les résultats 

 est de construire, à partir d'une même origine, 

 les courbes représentant pour les différentes expé- 

 riences la déviation du magnétométre en fonction 

 du temps, compté à partir du commencement du 

 dépôt. Le coefficient angulaire d'une telle courbe 

 représente à chaque instant, comme nous l'avons 

 déjà vu, la valeur de l'aimantation des couches 

 déposées pendant cet instant, et l'ordonnée repré- 

 sente l'intégrale de l'aimantation de la couche 

 totale déposée depuis le début de l'expérience. Je 

 ne reproduis ici que les courbes correspondant 

 à des couches intermédiaires d'or (fig. o) et de 

 cuivre (fig. 6). Dans chaque figure, la courbe a 

 est celle obtenue en effectuant le dépôt de fer 

 directement sur la couche aimantée, sans aucun 

 intermédiaire; la courbe // est celle obtenue au 

 contraire en effectuant le dépôt sur une cathode 

 de laiton, auquel cas le dépôt s'aimante sous 

 l'action unique du même champ négatif qui 



s'exerce dans toutes ces expériences. Entn 

 deux courbes extrêmes s'échelonnent celle.- qui 

 sont obtenues pour différentes épaisseurs de la 

 couche d'or ou de cuivre intermédiaire, les nombres 

 placés à côté de chaque courbe indiquant en [vj. 

 ■mil lionnièmes de millimètre) l'épaisseur correspon- 

 dante. Les abscisses des courbes donnent le lemps 

 en minutes; L'épaisseur de fer déposée par minute 

 était d'environ 38i'f«. 



On voit que. pour une couche intermédiaire de-2i> 

 à ZoW, le coefficient angulaire est déjà notable- 

 ment diminué; pour 3Qw l'allure est complète- 



t'ig. 6. — Intensités d'aimantation des dépôts obtenus 

 un champ magnétique sue cathode aimantée recouverte de 

 cuivre de diverses épaisseurs. — En a, dépôt direct sur 

 cathode aimantée; en A, dépôt sur cathode non aimantée; 

 entre deux, dépôt sur couches de cuivre d'épaisseui • 

 données en millimètres. 



ment modifiée : les premières couches de fer 

 seulement s'aimantent dans le sens de l'aiman- 

 tation de l'électrode; bientôl l'action du champ de 

 sens inverse l'emporte et le coefficient angulaire 

 change de signe, sa valeur absolue augmentant 

 peu à peu; pour les épaisseurs plus fortes, l'action 

 du champ inverse l'emporte dès le début, et la 

 courbe tend vers celle obtenue quand la cathode 

 est entièrement formée d'un métal non magné- 

 tique '. 



1 «la peut remarquer que la partie initiale troublée qui 

 a servi |>lus haut à étudier Ks propriétés des premières 

 couches n'apparait pas dans les courhes où domine l'action 

 magnétisante de l'électrode ; elle réapparaît quand les 



